( 249 ) 

 préparée par M. Melseiis, dépourvue de celle enveloppe, 

 ne renferme plus que des traces de naphtaline. 



On peut donc conclure que Tévaporation de la naphta- 

 line est considérablement ralentie par la présence de la 

 croûte compacte qui entoure la traverse injectée. 



Ces pièces de bois renferment encore, comme la bille 

 de chemin de fer, une certaine quantité de principes 

 liquides. Pour les extraire, je me suis servi des fragments 

 que M. Melsens a bien voulu me remettre. J'ai soumis 

 ceux-ci à un traitement semblable à celui que j'avais fait 

 subir au bois provenant de la traverse. 



Cent grammes de bois m'ont donné de la sorte vingt- 

 six grammes d'une huile brune, très-peu fluide, et le bois, 

 après cette opération, a conservé une couleur brune assez 

 intense. 



Cette huile, soumise à la distillation, fournit les produits 

 suivants : 



De 70 à i^ôO" C, huile incolore, d'une odeur parlieu- 

 lière rappelant celle de la térében- 

 thine, et naphtaline 0,6 



De 230 à 280" C, naphtaline et substances huileuses . 0,2 

 De 280 à 320" C. environ, mélange solide, naphtaline et 



pyrène 0,1 



Au delà de 320", pyrène, chrysène, huile verte ... 4,8 

 Résidu 20,0 



26,0 



A l'aide des procédés que j'ai exposés plus haut, j'ai 

 constaté dans ce bois l'absence de l'acide phénique et de 

 la naphtaline, et la présence de l'huile verte, du pyrène, 

 de la paranaphtaline, du chrysène et de cette substance 

 brune qui se trouve également dans l'huile oxtraite de la 

 traverse de chemin de fer. 



